Komposit Karbon Aktif dari Bahan Serbuk Gergaji Kayu Karet dan Nanomagnetik Fe 3 O 4 + PVDF Sebagai Bahan Penyerap Limbah Cair Berbasis Logam Berat
Antonius Surbakti 1 , Sukendi 2 , Erman Taer 3
1, 3 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Kampus Bina widya Panam KM 12.5 Pekanbaru
2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau Jalan Pattimura No.09 Gedung.I Gobah Pekanbaru, Telp. 0761-23742
Abstract: Research  "of  Activated  Carbon  Composite  Materials  from  Rubber  wood  Sawdust and  addition  of  Fe 3 O 4 +PVDFNano-Magnetic  for  Liquid  Waste  Absorbent  Materials  based Heavy  Metal". The study aims  to  measure the ability of  activated carbon from rubber wood sawdust  as  an  adsorbent  of  heavy  metals  such  as    Cu,  Cd  and  Pb.  This  research  was performed  with  colection  and  analizing  data  in  the  laboratory  .  The  mixing  process  for carbon  powder,  nano-magnetic  Fe 3 O 4 and  PVDF  were  use    a  ball-milling  instrument  for  2 hours.  Samples  were  activated  with  KOH  activating  agent  and  followed  by  carbonization process  at  a  temperature  of  850  °  C.  Results  of  the  untreated  samples  for  the  liquid  waste contain of Cu, Cd, and Pb with concentration of 15.2918 ppm, 5.5444 ppm and 84.9456 ppm, respectively.    Once  treated  with  rubber  wood  based  activated  carbon  the  maximum adsorption  occurs  in  time  immersion  for  2  hours.  The  maximum  adsorption  concentration were as high as   7.8964 ppm (48.36%), 5.0067 ppm (9.69%) and  23.6320 ppm  (72.17%) for Cu,  Cd  and  Pb,  respectively.  The  next  absorption  process  were  followed  by  combination  of activated  carbon  and  nano-magnetic  Fe 3 O 4 ,  the  result  were  0.2592  ppm  (98.30%),    4.5189 ppm  (18.49%)  and  1.1635  ppm  (98.63%)  for  Cu,  Cd  and  Pb.  The  maximum  adsorption concentration after treated with a mixture of  carbon powder and nano-magnetic Fe 3 O 4 plus PVDF,  for Cu was 0.2843 ppm (98.14%),  Cd was 4.6650 ppm (15.86%) and Pb at 0.7574 ppm ( 99.10%). As a conclution can be found the increasing for the heavy metal absorption for every step experiments, and composite activated carbon, nano magnetic Fe 3 O 4 and PVDF was the best asbsorption material for heavy metal ion in the liquid waste.
Key words : Heavy metals, powder activated carbon, adsorbent, rubber wood sawdust
Pencemaran  yang diakibatkan oleh logam  berat harus  mendapat  perhatian  yang  serius  karena bila  terserap  dan  terakumulasi  di  dalam  tubuh akan  mengganggu  kesehatan  bahkan  kematian. Logam  berat  dapat  menyebabkan  kanker  paru- paru,  kerusakan  hati  (liver)  dan  ginjal.  Jika kontak  dengan  kulit  menyebabkan  iritasi  dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan muntah (Connel et al , 1995).
Logam  berat  ini  dapat  dibagi  dalam  dua jenis  berdasarkan  sudut  pandang  toksikologi. Jenis  pertama  adalah  logam  berat  esensial,  di mana  keberadaannya  dalam  jumlah  tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan  efek  racun.  Contoh  logam  berat ini  adalah  Zn,  Cu,  Fe,  Co,  Mn  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  jenis  kedua  adalah logam berat tidak esensial atau beracun, dimana
keberadaannya  dalam  tubuh  masih  belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun,  seperti  Hg,  Cd,  Pb,  Cr  dan  lain-lain. Keberadaan logam berat dilingkungan , khususnya  diperairan  dapat  disebabkan  oleh peningkatan perkembangan industri yang membuang  limbahnya  ke  perairan  tanpa melakukan  proses  adsorbsi  yang  memadai, sehingga dapat terakumulasi pada tumbuhan dan hewan  yang  berada  dilingkungan  yang  telah tercemar  tersebut,    sehingga  dapat    menjadi rantai penghubung logam berat dengan kehidupan manusia.
Pengurangan  bahan-bahan  logam  berat yang  terkandung  di  dalam  air  limbah  sangat perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  taraf kesehatan  umat  manusia.  Cara  yang  umum digunakan  untuk  meminimalisir  logam  berat pada  lingkungan  seperti  :  penyerapan,  osmosis
terbalik,    pertukaran  ion  ,  penyaringan  dan proses  penggunaan  membran.  Penyerapan adalah  proses  yang  lebih  efektif  dengan  biaya yang lebih ekonomis. Karbon aktif dengan sifat- sifat  luas  permukaan  yang  tinggi,  struktur mikro, stabil secara kimia dan harga yang relatif murah  adalah  sangat  potensial  sebagai  bahan penyerap  logam  berat  di  perairan.  Beberapa hasil penelitian menunjukkan efektifitas penggunaan  karbon  aktif  sebagai  penjerap logam  berat.(Kalavathy et  al 2005).    Pemilihan bahan  dasar  karbon  dan  kondisi  aktivasi  sangat menentukan kinerja elektrokimia pada permukaan  karbon,  ukuran  distribusi  pori  dan konduktivitas  listrik  yang  dihasilkan.  Kinerja elektrokimia  yang  baik  dapat  diperoleh  dari karbon  aktif  yang  permukaannya  memiliki struktur  mesopori,  dan  tipe  ini  dapat  diperoleh dari  jenis  kayu  (  Xu et  al ,  2008).  Kayu  karet merupakan  jenis  kayu  yang  baik  untuk  bahan karbon  karena  mengandung  unsur  karbon organik  yang  cukup  tinggi  dan  berdasarkan penelitian FAO (Food and Agricultural Organization)  sekitar  79%,  sehingga  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  karbon  aktif  dan juga    ketersediaan  kayu  karet  di  Riau  cukup berlimpah.  Luas  lahan  kebun  karet  hingga  Mei 2015  tercatat  sebesar  503.264  Ha.(  Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 2015).  Penelitian pendahuluan telah dilakukan  menggunakan  serbuk  gergaji  kayu karet  yang  telah  dikarbonisasi  dan  diaktivasi dan  memberikan  hasil  penjerapan  34,1%  untuk logam  Fe  dan  ditambah  dengan    bahan nanomagnetik  Fe 3 O 4 mampu  menjerap  39.63% dengan  waktu  perendaman  2  jam.  Untuk meningkatkan daya serap karbon aktif  terhadap Fe  maka dilakukan penambahan perekat PVDF kedalam  serbuk  karbon  yang  telah  diberi nanomagnetik  Fe 3 O 4 agar  Fe  tidak  mudah terurai  dan  diperoleh  hasil    78,5%.(  Taer et  al , 2013).  Berdasarkan  hal  diatas    maka  pada penelitian  ini  dicoba  menggunakan  serbuk gergaji  kayu  karet    sebagai  karbon  aktif  yang telah  diaktivasi  dan  dengan  penambahan nanomagnetik  Fe 3 O 4 +  PVDF  untuk    menjerap logam  berat  Cu,  Cd  dan  Pb  dari  limbah,  dan diharapkan    logam  berat  Cu,  Cd  dan  Pb  dapat direduksi    dari  perairan  sehingga    pencemaran lingkungan  dapat  dikurangi  dan  pada  akhirnya dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan..

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksperimen dengan  bahan  serbuk  gergaji  kayu  karet  yang telah  di  pra-karbonisasi  pada  suhu  280°C sebagai  bahan  dasar  pembuatan  karbon  aktif. Serbuk karbon aktif tersebut dihaluskan dengan menggunakan Ball  Milling selama 20 jam  yang bertujuan  untuk  menghasilkan  serbuk  yang ukurannya  lebih  kecil  atau  menjadi  lebih  halus. Serbuk  karbon  yang  sudah  halus,  kemudian diayak  dengan  menggunakan  ayakan  berukuran 38 µm untuk mendapatkan ukuran butiran ≤ 38 µm  sehingga  serbuk  yang  dihasilkan  menjadi serbuk yang homogen. Proses aktivasi dilakukan dengan menggunakan aktivator KOH dengan  perbandingan  berat  KOH  dan  serbuk karbon  adalah  4:1,  kemudian  dinetralkan menggunakan  aquades  berulang-ulang  hingga pH  air  cucian  menjadi  netral.  Tujuan  dari aktivasi  adalah  memperbesar  pori  yang  akan meningatkan  daya  adsorpsi.  Selanjutnya  serbuk karbon  yang  telah  diaktivasi  dicampur  dengan serbuk FeCl 3 dengan perbandingan 5:3. Pencampuran  dilakukan  dengan  menggunakan mortar  dan  dilanjutkan  dengan  proses Ball Milling selama  2  jam.  Sampel  yang  telah dicampur  kemudian  di  karbonisasi  pada  suhu 850°C  dalam  gas  N 2 dan  dilanjutkan  dengan pencucian dan pengeringan untuk menghasilkan campuran  nano  dan  serbuk  karbon  ditambah dengan  bahan  perekat  yaitu  Polyvinylide Fluoride (PVDF).

## HASIL

## Hasil  Uji  Spekroskopi  Serapan  Atom.
Penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui kemampuan  sampel  dalam  mengadsobsi  logam berat  Cu,  Cd  dan  Pb  dalam  larutan  yang mengandung  limbah  logam  berat  dengan  uji Spekroskopi Serapan Atom.
Hasil Adsorbsi Logam Berat Cu,   Cd dan  Pb. Hasil  adsorben  dari  sampel  serbuk karbon  aktif  gergaji  kayu  karet,  serbuk  karbon yang  dicampurkan  dengan  nano  Fe 3 O 4 dan serbuk  yang  telah  dicampurkan  nano  ditambah dengan PVDF terhadap logam berat Cu, Cd dan Pb  dengan  menggunakan  uji  Spektrometer Serapan Atom,  dapat  dilihat pada Gambar  1, 2 dan 3.
Gambar  1.    Hubungan  Waktu  Kontak  terhadap Kandungan Logam untuk sampel serbuk karbon
Gambar  2.    Hubungan  Waktu  Kontak  terhadap Kandungan  Logam  untuk  Sampel    serbuk karbon ditambah nano
Gambar  3.    Hubungan  Waktu  Kontak  terhadap Kandungan  Logam  untuk  sampel  campuran serbuk karbon dan nano ditambah PVDF
Gambar  4.  Persentase  Adsorbsi  Logam  Berat Cu,  Cd  dan  Pb  untuk  sampel  S  (Serbuk Karbon),  SN  (Serbuk  Karbon  ditambah  nano) dan  SNP  (Campuran  serbuk  karbon  dan  nano ditambah PVDF).
Hasil Pengujian Scanning Electron Microscopy Hasil analisis Scanning Electron
Microscopy ( SEM ) untuk sampel serbuk karbon, serbuk karbon ditambah nano, campuran serbuk karbon  dan  nano  ditambah  PVDF  sesudah proses  penyerapan  logam  berat  ditunjukkan pada Gambar 5, 6 dan 7.
Gambar 5. Hasil SEM untuk Sampel Serbuk Karbon dengan Pembesaran 150X
Gambar  6.  Hasil  SEM  untuk  sampel  serbuk karbon ditambah dengan Pembesaran 150X
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0,5 1 2 K a nd un g a n L o g a m ( pp m ) Waktu Kontak (Jam) Cu Cd Pb 0 20 40 60 80 100 0 0,5 1 2 K a nd un g a n L o g a m (p p m ) Waktu Kontak (Jam) Cu Cd Pb 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0,5 1 2 K a ndung a n Lo g a m ( ppm ) Waktu Kontak (Jam) Cu Cd Pb 0 20 40 60 80 100 120 S SN SNP P er sent a se Ads o rbs i (%) Adsorben Cu Cd Pb
Gambar 7. Hasil SEM untuk  sampel campuran serbuk karbon dan nanoditambah PVDF dengan Pembesaran 150X
Gambar  8.  Hasil  SEM  untuk  Sampel  Serbuk Karbon dengan Pembesaran 1000X
Gambar  9.    Hasil  SEM  untuk  sampel  serbuk karbon  ditambah  nano  dengan  Pembesaran 1000X
Gambar 10. Hasil SEM untuk  sampel campuran serbuk  karbon  dan  nano  ditambah  PVDF dengan Pembesaran 1000X

## PEMBAHASAN
Gambar  1,  2  dan  3  merupakan  grafik  dari  data adsorben    logam  berat  terhadap  waktu  kontak  . Logam berat Cu di tandai dengan Gambar yang berwarna  biru,  warna  merah  untuk  logam  berat Cd dan warna hijau untuk logam berat Pb  yang dilakukan  dengan  memberi  perlakuan  yang berbeda  yaitu  dengan  perendaman  serbuk karbon, serbuk karbon ditambah nano, campuran  serbuk  karbon  dan  nano  ditambah PVDF.  Grafik  tersebut  menunjukkan  bahwa untuk ke tiga perlakuan mengalami peningkatan adsorbsi  dari  waktu  ke  waktu.  Adsorbsi maksimum  terjadi  pada  waktu  perendaman selama  2  jam.  Masing-masing  nilai  konsentrasi adsorbsi  maksimum  setelah  diberi  perlakuan serbuk  karbon  yaitu  7,8964  ppm  logam  Cu, 5,0067 ppm logam Cd dan 23,6320 ppm logam Pb.  Nilai  konsentrasi  adsorbsi  maksimum setelah diberi perlakuan serbuk karbon ditambah nano  yaitu  0,2592  ppm  logam  Cu,  4,5189  ppm logam  Cd  dan  1,1635  ppm  logam  Pb.
Sedangkan nilai konsentrasi adsorbsi maksimum  setelah  diberi  perlakuan  campuran serbuk karbon dan nano  ditambah  PVDF   yaitu 0,2843 pp logam Cu, 4,6650 ppm logam Cd dan 0,7574 ppm logam Pb.
Grafik  persentase  adsorbsi  maksimum logam  berat  Cu,  Cd  dan  Pb  untuk  perlakuan yang  berbeda-beda  yaitu  dengan  sampel  serbuk karbon,  serbuk  karbon  ditambah  nano  dan campuran  serbuk  karbon  dan  nano  ditambah PVDF dengan perendaman selama 2 jam seperti terlihat pada gambar 4.
Persentase adsorbsi logam berat Cu  yaitu 48,36%,  logam  berat  Cd  9,69%  dan  72,17% logam  berat  Pb  untuk  sampel  serbuk  karbon. Sementara untuk sampel serbuk karbon ditambah  nano  persentase  adsorbsi  logam  berat Cu yaitu 98,30%, logam berat Cd yaitu 18,49% dan  logam  berat  Pb  yaitu  98,63%.  Sedangkan untuk sampel campuran serbuk karbon dan nano ditambah  PVDF  persentase  adsorbsi  logam berat Cu yaitu 98,14%,  logam berat Cd 15,86% dan logam berat Pb yaitu 99,10%.
Adsorbsi  untuk  logam  Timbal  (Pb), Tembaga (Cu) dan Cadnium (Cd) oleh adsorben cukup  signifikan,  hal  ini  disebabkan  karena serbuk  yang  digunakan  sebagai  adsorben mempunyai  luas  permukaan  yang    luas  dan banyaknya  pori-pori  baru  yang  terbuka  karena
proses aktivasi. Sehingga meningkatkan kemampuan  adsorben  untuk  mengikat  ion logam  Pb,  Cu  dan  Cd.  Disamping  itu  serbuk mempunyai  densitas  yang  kecil  sehingga porositasnya  besar.  Dari  ke  tiga  logam  berat yang  diadsorbsi  penjerapan  logam  Pb  yang paling  maksimum  yaitu  sebesar  84,2028  ppm, dari keadaan awal sebesar 84,9656 ppm,  hal ini terjadi  karena  logam  Pb  mampu  menurunkan tegangan  permukaan  antar  muka  yang  paling kecil,  sehingga  logam  Pb  yang  lebih  kuat terjerap.  Disamping  itu  logam  Pb  mempunyai gaya Van der Waals paling lemah dibandingkan dengan logam Cu dan logam Cd, sehingga gaya tarik  menarik  antara  sampel  karbon  dengan logam  Pb  terjadi  paling  kuat  dibandingkan dengan  logam  Cu  dan  Cd,  sedangkan  ion-ion yang  mempunyai  ukuran  jari-jari  yang  lebih kecil  akan  banyak  yang  terjerap  dan  yang mempunyai  ukuran  jari-jari  lebih  besar  tidak bisa melekat  pada dinding adsorben, sedangkan yang  ukuran  jari-jarinya  sama  akan  tertahan. Ukuran jari-jari atom dari logam Pb sebesar 175 pm,  logam  Cu  sebesar  128  pm  dan  logam  Cd sebesar  109  pm.  Ukuran  jari-jari  atom  logam berat  tersebut  masih  dibawah  ukuran  jari-jari atom adsorben, yaitu sebesar 1,2 µm sampai 5,6 µm,  sehingga  adsorben  dapat  menjerap  logam berat.  Penjerapan  logam  berat  rata-rata  oleh adsorben  untuk  logam  Pb  sebesar  99,10%,  Cu sebesar  98,10%  dan  Cd  sebesar  15,86  %  . Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 thn 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan pengendalian  Pencemaran  Air,  batas  yang ditoleransi    untuk  limbah  Cu  sebesar  0,02  -  0,2 ppm,  limbah  logam  Cd  0,01  ppm  dan  limbah logam  Pb  0,03  -  1  ppm,  sedangkan  dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan karbon  aktif  dari  serbuk  gergajian  kayu  karet dengan  penambahan  nanomagnetik  Fe 3 O 4 dan PVDF memberikan hasil 0,2592 ppm  untuk  Cu dan  0,7574  ppm  untuk  Pb  dan  4,6650  ppm untuk logam Cd. Dari hasil ini limbah logam Pb dengan  perendaman  selama  2  jam    dapat memenuhi  ambang  batas  yang  ditentukan sedangkan  logam  Cu  sudah  mendekati,  tetapi untuk  logam  Cd masih  jauh dari batas toleransi yang  diperbolehkan.  Selain  karbon  aktif  dari serbuk  gergaji  pohon  karet,  karbon  aktif  yang terbuat  dari  bahan  dasar  buah  pohon  cemara telah  juga  dilakukan,  karbon  aktif  ini  berfungsi untuk menyerap logam berat yang terdapat pada
limbah.  Logam  berat  yang  dapat  dijerap  oleh karbon  aktif  ini  adalah  Cu  dengan  penjerapan maksimum  ±  50%  (Milan, et  al ,  2011). Penyerapan  ion  logam  Cd  dan  Cr  dalam  air limbah  menggunakan  sekam  padi  juga  sudah pernah  dilakukan,(  Nurhasni et  al, 2010 ), Efisiensi penyerapan pada air limbah multikomponen  untuk  Cd  adalah  70,42  %, sedangkan untuk Cr adalah 71,55 %.
Dengan  melihat    besarnya  kemampuan serbuk  gergaji pohon karet  untuk  mengadsorbsi logam  berat,  maka  serbuk  yang  terbuat  dari serbuk  gergaji  pohon  karet  dapat  digunakan untuk  menthreatman  air  limbah  dari  pabrik- pabrik  yang  mengandung  Cu  dan  Pb  sebelum dibuang kelingkungan, sehingga dapat meminimalisir pencemaran pada lingkungan.
Gambar  5,  6  dan  7  merupakan  Gambar hasil  SEM  dengan  pembesaran  150X    untuk ketiga  adsorben  yaitu  serbuk  karbon,  serbuk karbon  ditambah  nano  dan  campuran  serbuk karbon  dan  nano  ditambah  PVDF  setelah mengadsorbsi logam berat selama perendaman 2 jam.  Gambar  tersebut    menunjukkan  bahwa ukuran partikel dari ketiga sampel secara umum berbentuk  seperti  bongkahan-bongkahan  yang tersusun tidak teratur.
Hasil  analisis  SEM  dengan  perbesaran 1000X  untuk  ketiga  adsorben  yaitu  serbuk karbon,  serbuk  karbon  ditambah  nano  dan campuran  serbuk  karbon  dan  nano  ditambah PVDF setelah mengadsorbsi logam berat selama perendaman 2 jam, dapat dilihat pada gambar 8, 9 dan 10.
Gambar  tersebut  menunjukkan  adanya serbuk yang berwarna keputihan yang menyebar pada  permukaan  adsorben.  Scanning  electron microscopy  (SEM)  digunakan  untuk  melihat ukuran  rongga  dari  sampel  karbon  aktif serbuk gergaji pohon karet. SEM micrograph menunjukkan bahwa beberapa makropori dihasilkan  pada  permukaan  luar  karbon  selama proses aktivasi. Fenomena ini tejadi dikarenakan  proses  pelepasan  bahan  selain karbon.  Pada  perbesaran  150X  terlihat  jelas jarak  antara  partikel  yang  satu  dengan  yang lainnya  pada  serbuk  karbon  gergaji  kayu  karet. Ukuran  dari  partikel  serbuk  karbon  aktif semakin  terlihat  jelas  pada  perbesaran  1000X, dengan  demikian logam  berat  yang mempunyai jari-jari  atom  lebih  kecil  dari  jari-jari  atom adsorben  akan diserap.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut yaitu
1. Kemampuan  karbon  aktif  serbuk  gergaji kayu karet untuk menyerap limbah logam berat  Cu  sebesar  7,8964  ppm  (48,36%), logam  Cd  sebesar  5,0067  ppm  (9,69%) dan  logam  Pb  sebesar  23,6320  ppm (72,17%).
2. Kemampuan  karbon  aktif  serbuk  gergaji kayu karet ditambah nanomagnetik Fe 3 O 4 untuk  menyerap  limbah  logam  berat  Cu sebesar 0,2592 ppm (98,30%), logam Cd sebesar 4,5189 ppm (18,49%) dan logam Pb sebesar 1,1635 ppm (98,63%).
3. Kemampuan  karbon  aktif  serbuk  gergaji kayu karet ditambah nanomagnetik Fe 3 O 4 dan  PVDF  untuk  menyerap  logam  Cu sebesar 0,2843 ppm (98,14%), logam Cd sebesar 4,6650 ppm (15,86%) dan logam Pb sebesar 0,7574 ppm  (99,10%).
4. Efektifitas  penyerapan  karbon  aktif serbuk  gergaji  kayu  karet  terhadap limbah  logam  berat  Cu,  dan  Pb  adalah selama 2 jam, sedangkan untuk logam Cd karbon aktif tidak memberikan hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pelayanan  Terpadu  dan  Penanaman Modal  Kota  Pekanbaru.  2015. Peluang
Investasi Kota Pekanbaru.
Kepala BTPM Kota Pekanbaru Connel,  D.W.,  and  Miller,  G.J.,  1995, Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran, Terjemahan  Yanti  Koestoer ,  UI  Press,
Jakarta.
M.  H.  Kalavathy,  T.  Karthikeyan,  S.  Rajgopal, and  Miranda.  2005. Kinetic  and  Isoterm
Studies  of  Cu  (II)  Adsorpsion  Onto-
Activated Rubber Wood Sawdust . Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 292, 2005 p. 354-362.
Milan,  M.,  Milovan,  P.,  Aleksandar,  B., Zurabica., Marjan, R., 2011, Removal  of lead(II)  ions  from  aqueous  solutions  by adsorption  onto  pine  cone  activated carbon ,  Departemant  of  Chemistry, University of Nis, Serbia, 53-
59m.Nurhasni,  H.,    Nubzah,  S.,  2010,
Penyerapan Logam Kadmium dan Kromium pada Air Limbah
Laboratorium    Kimia ,  Program  Studi Kimia  FST  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Taer,  E.  Sugianto,  Rahmi,  A,  Z.  Iwantono.
2013. Penyediaan  dan  Karakterisasi Karbon  Aktif  Monolit  Tanpa  Perekat dari  Ampas  Tebu  untuk  Penyerapan Logam  Berat  Besi  (Fe). Seminar Nasional  Fisika  Universitas  Andalas, Padang.
Xu, B. Wu,F. Chen, R. Cao, G. Yang, Y. 2008.
Highly  Mesoporous  and  High  Surface Area Carbon: High Capacitance Material  for  EDLCs  with  Various Electrolytes. Electrochemistry Communication, 10: 795-797